7l4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Pour l'acier à 0,22 de carbone, les acides de densité 1,14 et 1,09 

 donnaient, comme cela a été indiqué plus haut, un abondant dépôt flocon- 

 neux de composés carbonés, conditions défavorables pour un dosage précis. 



Pureté de V acide. — On a signalé depuis longtemps l'influence de l'acide 

 chlorhydrique, dont la présence en quantité notable diminue la coloration. 

 Les expériences suivantes ont été faites avec de l'acide nitrique pur de 

 densité i,23, seul ou remplacé partiellement par les volumes indiqués 

 d'acides chlorhydrique ou sulfurique concentrés ou enfin avec de l'acide 

 ordinaire de même densité : 



Nature de l'acide. Coloration. 



Acide ordinaire 1 ,00 



Acide pur 1 ,02 



Acide pur avec \ pour 100 en volume de H Cl o,83 



Acide pur avec j pour 100 de SO'H' 2 0,98 



L'acide ordinaire, l'acide pur et le même acide additionné d'acide sulfu- 

 rique sont donc pratiquement équivalents. 



Conditions normales du dosage Eggertz. — Des expériences précédentes on 

 déduit les conclusions suivantes : les acides de densité moyenne comprise 

 entre 1,18 et 1,1 5 donnent la dissolution la plus rapide du métal; les acides 

 de densité comprise entre 1 , 3o et 1 , 2r> conviennent mieux pour obtenir une 

 dissolution rapide des composés carbonés. Enlin une durée d'ébullition 

 de 5 minutes parait convenable. On réalise les conditions les plus avanta- 

 geuses en faisant la dissolution du métal avec un acide étendu et en ajoutant 

 ensuite un acide plus concentré pour achever la dissolution du carbone. 

 D'où le mode opératoire suivant : 



L'acier, pris en tournures ou limailles assez fines, placé dans une fiole 

 conique de 25o cm ', est additionné, pour i« de métal, de 20 cn,a d'acide 

 froid de densité 1,16, puis chauffé rapidement de façon à atteindre 

 l'ébullition en 1 minute. On laisse bouillir encore 1 minute, puis on 

 ajoute 3o cm!1 d'acide bouillant de densité 1 ,33 et l'on continue l'ébullition 

 pendant 3 minutes. L'opération dure ainsi au total j minutes. On 

 refroidit alors rapidement en plongeant la fiole dans une terrine pleine 

 d'eau et agitant; le refroidissement dure 1 minute. On fait alors la compa- 

 raison colorimétrique avec un type de composition connue ou avec une 

 solution de caramel préparée à l'avance et correspondant à un type donné. 



Nous examinerons dans une prochaine Communication l'influence de la 

 composition chimique du métal et de sa structure. 



